DÉFINITION ET DÉTERMINATION DE LA DURETÉ. 9 
Bronze des canons. 
L'ancien directeur de la fonderie de Strasbourg, M. le lieutenant-colonel Lucas, 
a bien voulu faire diviser, à ma prière, l’obusier de campagne : le Badinage, fondu 
à Strasbourg en 1840 et mis au rebut. 
Sa composition était : 
CUINREL MN ART. 89.22 
Étainges Rent 10.38 
Pom, PME A7 0.40 
On a pris 3 rondelles, l’une (1) à la lumière, l’autre (2) aux tourillons et la troi- 
sième (3) vers l'extrémité de la volée; — chacune d'elles a fourni deux lames, 
l'une répondant à la circonférence intérieure, l'autre à la circonférence extérieure. 
Voici les résultats que ces lames ont fournis : 
TEMPÉRA- [VALEURS DE P.| VALEURS DE (. DURETÉS 
TURE. En grammes. | En grammes. lé où 
BRONZE DES CANONS. 
Lame n° 1, interne . . .. 209,3 4,038 o1,089 1.58 
Lame n° 1, externe . . . . 200,3 4,038 51,089 1.58 
Lame n° 2, interne . . .. 21° 3,988 50,453 1.56 
Lame n° 2, externe . . . . 240 4,918 57,194 1.76 
Lame n° 3, interne . . . . 21° 4,563 91,166 1.78 
Lame n° 3, externe . . . . 91° 4,658 08,974 1.82 
Les nombres qui précèdent, quoique peu différents, semblent indiquer que la 
dureté va légèrement en augmentant, de la culasse à l'extrémité de la volée, et 
que, peut-être, la dureté des parties voisines de l'âme est un peu plus faible que 
celle des parties voisines de la surface de la pièce. 
Fers. — Fonte. —— Aciers. 
TEMPÉRA- |VALEURS DE P. | VALEURS DE (2 DURETÉS 
TURE. En grammes. | En grammes. AU 
MÉTAUX. 
ÊS CE CO 
Fer laminé 24,4 4,438 96,176 
Fer forgé. . . 219,4 4,938 62,535 
Fonte douce! 24°,1 4,938 62,539 
Acier non trempé ? 21° 5,198 13,474 
Acier trempé? 21°,1 8,393 105,779 
Dre — 
1 
19 19 
1. La lame présente des traces évidentes de rupture, au bord vers lequel la pointe a marché. 
? et 3. J'ignore la provenance de ces aciers et le degré de trempe du dernier; je me propose au surplus 
de faire une étude spéciale de la dureté des aciers. 
) 
